— 152 — 



magnesia, uè calce: opinione in cui mi confermò più lardi il fallo che nelle quatlro poz- 

 zolane, nelle quali avevo determinalo l'anidride fosforica, scoprii sempre la presenza del 

 titanio. 



Ne mi sfuggì di osservare che il fosfomolibdalo di ammonio, ricavalo particolarmente 

 nel saggio della pozzolana romana di S. Paolo, presentava una colorazione tendente al 

 giallo aranciato ben distinta dal color giallo chiaro proprio di questo composto in islato 

 di purezza; colorazione dovuta molto probabilmente alla presenza di titanomolibdato di 

 ammonio, il quale, come è noto, è poco solubile nelle soluzioni alquanto concentrate dei 

 sali ammoniacali : e tali sono appunto quelle in cui viene precipitato il fosfomohbdato di 

 ammonio. ^ 



Messa in chiaro questa particolare e notevole circostanza, ritorno alla descrizione del 

 processo. 



Quando i 10 cmc. di soluzione ammoniacale e l'acqua di lavaggio sono passati dal 

 filtro nel bicchiere che contiene il fosfomolibdalo e che apparisce il corpo bianco di cui ho 

 sopra discorso, bisogna agitare a freddo finche sia scomparsa ogni traccia di deposito giallo; 

 indi si filtra (diam. del filtro cm. 5) raccogliendo la soluzione entro bicchiere da precipitato 

 (cap. cmc. 150), e si lava la sostanza che rimane sul filtro 6 volte con acqua fredda: 

 appresso si piega il filtro su se stesso e si incenerisce in crogiuolo di platino. La cenere 

 che si ottiene mescolata intimamente nel crogiuolo stesso con g. 0,4 o g. 0,5 di carbonato 

 sodico potassico finamente polverizzato, si porta a fusione colla fiamma della soffieria. Nel 

 prodotto fuso passa in forma di fosfati solubili l'anidride che è contenuta in quantità note- 

 vole nella sostanza incenerita. Dopo raffreddamento si lisciva la massa nel crogiuolo stesso 

 impiegando ogni volta non più di 3 o 4 cmc. di acqua bollente, e si filtra (diam. del filtro 

 cm. 4) ricevendo il filtrato in capsula di porcellana: si aggiunge alla soluzione acido 

 nitrico sino a reazione fortemente acida, poi si svapora a secchezza e si riprende il residuo 

 con acqua bollente. Nel caso che la soluzione riesca lievissimamente torbida, si passa di 

 nuovo sul medesimo piccolissimo filtro e si lava poche volte con acqua bollente. Al liquido 

 filtrato si aggiunge ammoniaca finche se ne sente bene l'odore e si versa nel bicchiere in 

 cui fu raccolta la soluzione ammoniacale del fosfomolibdalo: si porta questa ad ebollizione, 

 si aggiunge '/. circa del suo volume di ammoniaca concentrata e nella soluzione ancor 

 molto calda, e agitata con bacchettino di vetro, si fanno cadere a goccia a goccia cmc. 10 

 di mistura magnesiaca non acida (1 litro di soluzione contiene g. 55 di cloruro di magnesio 

 cristallizzato e g. 105 di cloruro di ammonio e il resto di acqua). 



Per quanto riguarda il miglior modo di trasformare il fosfato ammonico magnesiaco 

 in pirofosfato, vedasi la mia nota precedente. 



Con questo processo ho determinato la percentuale di anidride fosforica soltanto in 

 quattro pozzolane seccate prima a 100°. I risultati ottenuti sono i seguenti : 



Anidride fosforica 



1\ Pozzolana romana di S. Paolo (Cava delle Tre Fontane) 0,593 °/ 



2 a . Pozzolana romana della Cava di Porta Furba 0.287 » 



3 a . Pozzolana di Bacoli 0,066 » 



4 a . Pozzolana di Mugnano nei dintorni di Perugia . ..... 0,230 » 



